an der eigentümlichen hellbraunen Farbe in verschiedenen 
Nuancen ; welche der Eiche ihren Namen verdankt. Unter 
der Loupe sieht man ausser den grossen Frühjahrsporen 
noch zahlreiche kleine Poren ; welche ? zu Schwänzchen 
g*ruppirt ; sich an die ersteren anschliessen und gegen das 
Herbstholz immer weniger und kleiner werden. Ausser den 
breiten Markstrahlen findet man auch zahlreiche feine ; welche 
von den Gefässporen aus ihrer geraden Richtung abgelenkt 
werden und daher vielfach geschlängelt erscheinen. Es bedarf 
g*ar keiner mikroskopischen Kennzeichen ; um Eichenholz 
mit Sicherheit zu erkennen. Die Eiche ist ein Kernholz. 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 0*87 bis 1*28 (1*075); 
lufttrocken 0753 bis ro 3 (0*78) (Karmarsch). 
n. Quereus pedunculata. Spezifisches Grüngewicht 
0*93 bis 1*28 (i*i) ; lufttrocken 0*69 bis ro3 (o*86) (NÖrdlinger). 
ß. Ouercus sessiliflora. Spezifisches Grüngewicht 
0*87 bis 1*16 (i*oi) ; lufttrocken 0*53 bis 0*96 (0745) (NÖrdlinger). 
Saftgehalt. 
a. Quercus pedunculata. Bei frisch gefälltem Holze 
22 bis 39% des Gewichtes (NÖrdlinger). 
ß. Quercus sessiliflora. Bei frisch gefälltem Holze 
27 bis 32% des Gewichtes (NÖrdlinger). 
Schwinden. 
a. Quercus pedunculata. Nach Karmarsch: Längen¬ 
holz 0*2 bis 0*3%, Querholz in der Richtung der Spiegel 
3*2 bis 3'3% ? in der Richtung der Jahresringe o*8 bis 7*3%, 
Querholz im Mittel 3*65%. Nach NÖrdlinger: In der Richtung* 
der Spieg'el 1 bis 3%; in jener der Jahresringe 1 bis 7%. 
ß. Quercus sessiliflora. Nach Karmarsch: Längen¬ 
holz 0*028 bis o'43 5%, Querholz in der Richtung der Spieg'el 
ri bis 7*5% ; in jener der Jahresringe 2*5 bis io*6%; Querholz 
im Mittel 5*42%. Nach NÖrdlinger: In der Richtung* der 
Spiegel 1 bis 4%; in jener der Jahresringe 3 bis 11%. 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur völligen 
Sättigung: Längenausdehnung für junges Holz 0*4%; für ge- 
